[471 Beitrag zur Kenntniss der Gesteine und Grapbitvorkommnisse Ceylons. 277 



bemerkt. Faseriger Graphit durclisetzt auch einzehie Einschlüsse voll- 

 ständig quer in der Form schwarzer gangartiger Schnüre und Bänder, 

 welche die einzelnen Bruchstücke derselben fest zusammenhalten. 

 Selten sind ganz dicht entwickelte Lagen oder grössere Stücke von 

 Graphit. Der Farbe nach ist er grauschwarz, bleigrau, sehr leicht 

 abfärbend und besonders in den grossblätterigen Varietäten an 

 frischen Stellen metallisch glänzend. Das specitische Gewicht reiner 

 faseriger Stücke beträgt 2"215, grossblätteriger sogar 2'235. Unter 

 dem Mikroskop erscheint der Graphit schwärzlich bis grau, im auf- 

 fallenden Lichte etwas metallisch glänzend; auch in dünnsten Blättchen 

 bleibt er undurchsichtig. Krystalle, wie sie F. Sand berger an 

 ceylonischen Graphiten so oft beobachtete und an denen er die 

 nach von Nordenskiöld entwickelten Flächen co P ai, P, ^j-^P cß 

 wahrnahm, waren an dem Vorkommniss von Ragedara nirgends za 

 beobachten. Ebenso fehlten die nadeiförmigen Einschlüsse von Rutil, 

 beziehentlich Titaneisen gänzlich. Sehr leicht lassen sich von den 

 grossblätterigen und mehr compacten Graphitstlcken vollständig 

 glatte und ebenplattig ausgebreitete, dünne Schüppchen und Blättchen 

 absi)alten. 



Die Spaltungsblättchen zeigen unter dem Mikroskop oft ein eigen- 

 thümliches System von Spaltrissen (s. Taf. VII, Fig. 5). Am häufigsten 

 treten zwei gleichartige, einander durchkreuzende Spaltungsrichtungen 

 auf, deren Risse sehr tief erscheinen, aber nur geringe Ausdehnung 

 erlangen. Die Kreuzungswinkel betragen einerseits 60, G2", 58*' 10', 

 60"; andererseits 120, 124, 118, 123, 119, 120", 120« 20'. Seltener 

 aber viel länger ausgedehnt, meist durch das ganze Graphitblättchen 

 hindurchgehend, sind Sp^dtrisse, welche den stumpfen Winkel der 

 obigen Spaltungsrichtungen halbiren. Sie stellen lange, gerade Linien 

 dar, welche mit den ersterwähnten Richtungen Winkel oilden, wie 

 121, 123, 119, 120« und 60, 59, 58". Fast senkrecht (Winkel von 

 94, 92" wurden gemessen) zu den langgezogenen Spaltungstracen geht 

 ganz selten noch eine kurze Risse darstellende Spaltungsrichtung. 

 Dieselbe scheint schief in das Mineral hineinzugehen. Die stet« und 

 ohne Weiteres ersichtliche Ungleichwerthigkeit der verschiedenen 

 Spaltungsrichtungen scheint mit der hexagonalen Krystallform des 

 Graphites nicht vereinbar zu sein. Die sogenannte Flächenstreifung 

 des Graphites nach drei Richtungen wurde auf diesen Spaltblättchen 

 nicht bemerkt. Hj. Skögren^) führt diese p]rscheinung bekanntlich 

 auf mehrfache Zwillingsbildung zurück und fasst sie als durch rücken- 

 ähnliche Streifen veranlasst auf. Auch durch Biegen der Graphit- 

 lamellen wurden derartige Erscheinungen nicht hervorgebracht. 



Wird der Graphit von Ragedara mit rother rauchender Salpeter- 

 säure befeuchtet und darauf in der Bunsenflamme auf einem Platin- 

 bleche geglüht, so bläht er sich lebhaft zu grossen, wurmförmigen 

 Gebilden auf. Er gehört demnach zu der ersten Modification des 

 Graphitkohlenstoffs, welche W. Luzi-)fals Graphit bezeichnet. Alle 

 bis jetzt untersuchten Graphite von Ceylon stimmen in dieser Hinsicht 



^) (iroth's Zeitschr. f. Kr. X, 1884, pag. 50(3. 



'j Eer. d. ehem. Ges. XXIV, 1891, pag. 4085; XXV, 1892, pag. 214 u. 1378. 



